( 738 ) 



«Quelle que soit donc la composition absolue du kaolin (sujet sur lequel 

 on reviendra plus tard), on voit jusqu'à présent qu'elle est uniforme, dès 

 que la source d'où il paraît dériver est la même , et cette source est pré- 

 cisément, dans cinq cas sur six, celle que l'on a essayé d'établir dans le 

 premier Mémoire. 



« § II. — Après avoir examiné autant qu'il a été possible le rapport qui 

 existe entre le felspath dans toute sa pureté, et le kaolin qui paraît en 

 dériver, on va examiner le rapport qui existe entre le felspath altéré et le 

 kaolin que l'on supposera être à la dernière phase de son altération. On a 

 été assez heureux de posséder des échantillons de roches felspathiques 

 qui présentaient toutes les conditions favorables à un pareil examen. 



» i°. Un échantillon de felspath, dit pierre de lune, employé dans la 

 bijouterie de Randy, ile de Ceylan. Cet échantillon présentait dans la 

 même masse (a), le felspath rendu seulement friable par un commen- 

 cement de désagrégation, mais étant encore transparent et parfaitement 

 cristallisé, puis (b) ce même felspath prenant avec un éclat tout-à-fait 

 nacré, une plus grande friabilité et un blanc de lait; enhn (c) le même, 

 entièrement altéré et transformé en une matière terreuse blanche mé- 

 langée de quarz- 



» 2°. Un felspath tout-à-fait altéré, impur, mais ayant une forme bien 

 déterminée, de Bilin, en Bohême. 



» 3°. Un felspath à demi décomposé, d'Aue , près Schneeberg , mais 

 montrant encore la structure laminaire du felspath. 



« On a séparé avec le plus grand soin les trois matières a, b, c du 

 premier échantillon , et on les a soumises à l'analyse. 



» Les résultats de ces analyses sont consignés dans le tableau suivant. 



